508 



Knop dagegen geeifert haben. Es scheint nach den Untersuchungen 

 von L., dass man bis jetzt noch keine reine Gerbsäure kennt, son- 

 dern das, was man darunter versteht, ein Gemenge von Ellaglsäure, 

 Gallussäure und andern Körpern ist. L. sucht nachzuweisen, dass die 

 Gerbsäure ein Oxydationsproduct der Gallussäure sei ; es ist ihm bis 

 jetzt allerdings noch nicht gelungen die Gerbsäure ganz frei von Gal- 

 lussäure zu erhalten. Vermischt man ,in der Kälte concentrirte Lö- 

 sungen von reiner Gallussäure (welche in Bseitigen Prismen krystal- 

 lisirt) und salpetersaurem Silberoxyd, und reibt dann die Wandung 

 des Becherglases mit einem Glasstab oder Platinspatel, so zeigen sich 

 sehr bald an den geriebenen Stellen Krystallisationen von weissem 

 gallussauren Silberoxyd. Die Krystalle zersetzen sich aber sehr bald 

 bei Lichtabschluss und es scheidet sich metallisches Silber ab, wäh- 

 rend die Flüssigkeit eine gelbe Farbe annimmt. Da die Flüssigkeit 

 Aehnlichkeit mit den Reactionen der Gerbsäure zeigte, suchte Verf. 

 eine grössere Menge darzustellen, ist aber bis jetzt noch nicht dahin 

 gelangt, für die völlige Reinheit des von ihm erhaltenen Products als 

 völlig reiner Gerbsäure Bürgschaft leisten zu können. — {Ebenda 102, 

 pag. 111.) 



Stev. Macadam, Surrogat in der Papierfabrikation ver- 

 spricht die Espartofaser zu werden, welche zur Hälfte mit Lumpen 

 gemengt ein gutes Papier liefern soll, da die Espartofaser allein zu 

 kurz ist und das Papier zum Reissen geneigt macht. Die Zusammen- 

 setzung der Faser gibt M. an zu: Wasser 9,62; Cellulose 56,28; Ei- 

 weissstoffe 5,46; Oel 1,23; Stärke, Gummi etc. 22,37; Asche 5,04 pC. 

 Das gereinigte Gras wird mit Natronlauge behandelt, die gebrauchte 

 Lauge mit kohligen Materialien eingedampft und geglüht und so in 

 Soda übergeführt, die von neuem kaustisch gemacht und benutzt wer- 

 den kann. — (Ebenda 101, 447.) 



J. Pelouze, über das Glas. — Es schien dem Verfasser von 

 wissenschaftlichem und technischem Interesse, die Mengen Sand ken- 

 nen zu lernen, welche man in das Glas einführen könne. Es wurde 

 deshalb die Sandmenge von 270—290 Th. auf 400 Th. erhöht, zeigte 

 sich aber, dass diese sehr Kieselsäurereichen Gläser sehr leicht zum 

 Entglasen geneigt seien, und dass man nicht ohne Gefahr die Erfah- 

 rungssätze der Glasmischung verändern darf. Ein 350 Th. reine Kie- 

 selsäure haltendes Glas war zwar schön, aber opalisirend, war ein 

 schwach lichtbrechendes Crownglas, das sich gut für Mikroscoplinsen 

 eignete. Vermindert man die Sandmenge unter die Erfahrungssätze, 

 so erhält man allerdings schwer zu entglasende aber weniger harte, 

 leicht angreifbare Gläser. Andrerseits zeigte sich , dass die frühere 

 Annahme: der Thonerdegehalt der Gläser bedinge die Eigenschaft der 

 Entglasung nicht gerechtfertigt ist. Denn es wurden Gläser mit 

 70 — 80 Th. Thonerdezusatz dargestellt, welche weniger leicht zum 

 Entglasen zu bringen waren als reines Spiegelglas. Das kalkhaltige 

 Thonerdeglas ist stets gefärbter als das kalkfreie, weil durch den 

 Kalkgehalt des Giassatzes die Wandungen der Schmelztiegel viel 



